DES CIMENTS 



62;; 



Ciment dit de Vassy (àjprise rapide), 1'= qualité : 

 De Gariel; Millot; Prévost ;tLombardot; Faure; 

 Grenau; de Saint-Andéol (Isère) ; de Saint- 



Astier iDordognel 6 •> 



(Plus-value pour fourniture au-dessous de 50 liilogr., 

 i fr. r,0 les 100 kilogr.) 

 Les prix ci-dessus comprennent les droits 

 d'octroi qui sont de 1 fr. 20 les 100 kilogr. 

 1 pour toutes espèces de ciment 



j/' et mélanges contenant ces subs- 



tances. 

 ^__l L'essai des ciments à la trac- 



,',----,', tion (ainsi que ceu.x des chaux, 

 des plâtres et des mortiers en 

 général) se fait en coulant la 

 matière dans un moule en 

 cuivre qui lui donne la forme 

 d'une briquette A (fig. HT), dite 

 en huit, dont la section trans- 

 versale a est connue (5, 10 ou 

 1") centimètres carrés). Sui- 

 vant les applications à faire, les 

 '•-/-.._..'_ briquettes sont séchées à l'air 

 • .,_.t^ ou mises à tremper dans un bac 



: contenant de l'eau douce ou 



..V: d'eau de mer qu'on renouvelle 



Fig. 117. — Bri- tous les huit jours ; le volume 

 quette en ciment d'eau doit être d'environ 4 fois 

 résîstancr'à la '^ volume des briquettes immer- 

 traction. gées et la profondeur du bac ne 



doit pas dépasser jl mètre ; on 

 prépare en même temps plusieurs échantillons 



ou briquettes qu'on essaye à des périodes de 

 temps déterminées. Lorsqu'il s'agit de procé- 

 der à un essai, on prend la briquette entre 

 deux griffes G dont l'une est attachée à un 

 point lise et dont l'autre reçoit un effort F qu'on 

 augmente progressivement jusqu'à ce qu'on ob- 

 tienne la rupture ; on détermine ainsi la résis- 

 tance r à la rupture ou à l'arrachement par 

 centimètre carré de section (r^-J 



Dans les laboratoires on emploie pour ces es- 

 sais différents appareils qui ne sont en définitive 

 que des romaines établies spécialement dans ce 

 but. 



Après sept jours, la résistance à la traction 

 d'un ciment à prise rapide doit être d'au moins 

 8 kilogr. par centimètre carré. 



Comme pour les chaux hydrauliques, on peut 

 fabriquer d'excellents ciments en cuisant des 

 mélanges convenablement dosés de carbonate de 

 chaux et d'argile malaxés puis séchés sous 

 forme de pains ou de briques; après la cuisson, 

 les produits sont passés au moulin et au blutoir. 

 On désigne ces produits de fabrication sous le 

 nom général de ciments m'tificiels. Depuis 188.3, on 

 fabrique un ciment dit de laitier avec un mélange 

 de laitier des hauts-fourneaux et de chaux 

 éteinte en poudre. 



Voici, comme exemples, la résistance à la trac- 

 tion par centimètre carré des différents mor- 

 tiers de ciments artificiels (1). 



Sphinx (français), prise lente 



Hammill et Gillesplc (anglais) 



Eagle (anglais) 



Eagle (allemand) 



Anchor (anglais) 



White's (anglais) 



Tunnel (anglais) 



Pyramid (belge' 



Saylors (américain) 



De Lancey (français, ciment de laitiers 



30 . !) 

 30. S 

 4.7 

 22. Û 



08. 

 20.9 



i.'Î.T 

 26.0 

 39.3 



Les ciments ne doivent jamais être employés 

 de suite après leur fabrication ; bien emballé, le 

 ciment peut se conserver plus d'un an, mais sa 

 prise demande un temps un peu plus long que 

 s'il était employé après un ou deux mois de con- 

 servation; enfin, pour le ciment à prise lente, 

 une fois le mortier malaxé, il est bon de le 

 laisser en repos pendant dix à quinze mi- 

 nutes avant de l'utiliser. 



La propriété hydraulique des ciments permet 

 de les employer à de nombreux travaux : réser- 

 voirs, scellements, fosses à purin, citernes, 

 joints, etc. 



Le ciment est très adhérent avec le fer et s'em- 

 ploie dans les ouvrages en ciment et fer imaginés 



1, t. .Wll, 1890, p. 



parMonier, et connus actuellement sous le nom 

 de construction en ciment armé ou en sidéro-ci- 

 ment. 



Les ciments à prise lente donnent des ouvra- 

 ges plus solides et plus résistants que ceux con- 

 fectionnés avec des ciments à prise rapide. 



La maçonnerie de ciment a la propriété de 

 devenir de suite incompressible ; elle ne peut 

 subir que des tassements insignifiants; c'est pour 

 ce motif qu'on utilise les maçonneries à mortier 

 de ciment pour les massifs très épais, les murs 

 de soutènement, les fondations des ouvrages 

 d'art importants, ainsi que pour les constructions 

 dans l'eau (barrages, déversoirs, écluses, vannes, 

 moulins, maçonneries des moteurs hydrauli- 

 ques, etc.). 



Max. Ri.\gelma.\n. 



